SUPERPHOSPHATES MINÉRAUX. 



955 



On obtient après concentration et fillration un produit pâteux que 

 l'on met en fûts et que l'on emploie à la labricalion du superphosphate 

 double. 



Dans cette fabrication on attaque le phosphate par l'acide phospho- 

 rique mais en prolongeant le malaxage pendant 25 minutes environ 

 par opération au lieu de quelques minutes comme pour le superphos- 

 phate ordinaire : on est également obligé de laisser plus longtemps la 

 matière dans des fosses pour qu'elle fasse prise, l'acide phosphorique 

 était moins actif que le sulfurique : on dessèche ensuite le superphos- 

 phate obtenu et on le broyé; le titre est de 40/45 d'acide phosphorique 

 soluble au citrate. 



Sulfate de fer 1.00 



Pliosphaie de fer 4.81 



l'ho^pliate tribasique de chaux. 2.90 



l'Iio.-phale bibasique de chaux. 6.39 



Pli. nionobasique de chaux... '27.00 



Acide phosphorique libre "26.08 



Acide mélaphosphorique . 82 



Analyse d'un super pliosphaie double : 



Sulfate de chaux 



Insoluble 



Humidité 



Matières organiques. 

 Indéterminé 



lOQ.OO 



soit 



Acide phosphorique total 44.01 



Acide phosphorique soluble, eau et citrate 41 . 95 



Acide phosphorique soluble, eau 36.31 



Pour le phosphate précipité on emploie l'acide phosphorique étendu 

 résultant de l'attaque directe des phosphates par l'acide sulfurique 

 dilué ; on le fait arriver dans des cuves munies d'agitateurs en bois 

 animés d'un mouvement de rotation asssez lent ; dans ces cuves on 

 ajoute peu à peu, très lentement, un lait de chaux et on arrête avant 

 neutralisation complète de l'acide, si on veut obtenir seulement du 

 bicalcique; sinon on atteint la neutralisation complète en mettant un 

 excès de chaux. Après la chaux ajoutée, on fait passer le mélange dans 

 des filtres-presses. On retire le précipité que l'on dessèche à la plus 

 basse température possible pour éviter Ja formation de pyrophosphates. 



On fabrique également du précipité avec les os; nous verrons plus 

 loin celte fabrication. 



En Allemagne et en Angleterre on utilise les scories de déphospho- 

 ration. 



Le procédé consiste à griller la scorie dans un four à réverbère, à 

 pulvériser la matière, la traiter par de l'acide chlorhydrique dilué et 

 ajouter dans le liquide de la chaux, on obtient du phosphate bical- 

 cique soluble presque entièrement dans le citrate d'ammoniaque. 



Nous donnons ci-dessous les analyses d'une scorie avant le traite- 

 ment et après sa transformation en phosphate précipité : 



Une scorie dosant (d'après Favier) : 



Chaux 41.53 



Magnésie 6.13 



Alumine. 2.60 



Protoxyde de fer 14.66 



Peroxyde de fer 8.64 



Protoxyde manganèse 



Silice 



Acide phosphorique. . 



Acide sulfurique 



Soufre 



après traitement dose 



Chaux 29.91 



Magnésie 0.63 



Alumime 1.89 



Protoxyde de fer traces. 



Peroxyde de fer 3.62 



Protoxyde manganèse 0.56 



Silice 



Acide phosphorique . . 



Acide sulfurique 



Acide carbonique, 



Eau combinée 



Huniidilc 



3.81 

 7.70 

 14.32 

 0.31 

 0.23 



7.53 

 30.89 



5.13 



0.28 

 11.68 



7.06 



